DES SUBSTANCES FERROMAGNÉTIQUES. 543 



avec les nombres de M. J. Violle', et pour l'argent 

 avec ceux de M. Pionchon {loc. cit.). 



Le cylindre de fer très doux de Kohlsva (Suéde)' 

 était contenu dans une enveloppe de platine de O'""',^ 

 d'épaisseur et fermée par un couvercle embouti et 

 soudé. Le nickel, en petits morceaux d'environ 0^"'',5 

 chacun, provenait de la décomposition du nickel-car- 

 bonyle sur une paroi chaude ; il ne contenait donc 

 aucune impureté métallique. La magnétite était en 

 plusieurs fragments provenant d'un même grand cristal 

 de Brozzo, remarquablement hom.ogéne, étudié autre- 

 fois magnétiquement \ 



Ces deux dernières substances étaient empaquetées 

 dans une feuille d'argent de 0"",1 . 



On s'est aperçu dès les premières expériences qu'il 

 était nécessaire, pour obtenir des résultats concor- 

 dants, de prolonger la période de chauffage à tempé- 

 rature exactement constante. Elle a duré de trois 

 quarts d'heure à une heure et demie. 



Le four électrique rayonnait une quantité de chaleur 

 si faible que l'on a pu, sans inconvénient, le laisser en 

 place, à une petite distance au-dessus du calorimètre, 

 pendant toute la durée des opérations. 



L'introduction du corps se faisait en ouvrant le volet 

 V du calorimètre et en brûlant au moyen du courant 

 électrique le fil fin de platine au moyen duquel la 

 substance était suspendue aux fils de nickel S. Le corps 

 a ainsi, au moment ou il quitte le four, une vitesse 

 appréciable. La déperdition dans le trajet entre le four 



' J. VioUe, C. R., t. LXXXV, p. 543; 1877. 

 - Analyse d'un fer de même origine et de même espèce : C 0.09 ; 

 P 0.021; Si 0.04: Mn 0.06; S 0.009 pour cent. 

 ' J. de Phjs., 3e série, t. Y, p. 435; 1896. 



